LÉON GUILLET — L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE 633 



liypereutectoïdes, contenant, par conséquent, plus 

 de 0,830 °/o de carbone. 



d) Perlite. La perlite est l'eulectique ferrite- 

 cémentite. Elle est donc formée de lamelles alter- 

 nantes de ces deux constituants. 



Laperliteest colorée parracidepicrique(fîg. (îàSi, 

 ou la teinture d'iode. 



Le picrate de soude l'attaque à peine. 



Les trois constituants : ferrite, cémentite, per- 

 lite, sont les seuls que nous rencontrerons dans 

 les aciers normaux, c'est-à-dire dans les aciers 

 qui, portés vers 900°, ont été refroidis lentement. 



Lorsqu'on examine des aciers normaux renfer- 

 mant des quantités de carbone de plus en plus 

 importantes, on trouve les résultats suivants : 



La perlite croît avec la teneur en carbone ; elle 

 est nulle dans le fer pur, elle couvre la surface dans 

 l'acier contenant 0,850 °/„ de carbone. 



Le carbone continuant à augmenter, on trouve 

 de la cémentite, qui augmente avec la teneur en 

 •carbone. On ne peut confondre cette cémentite 

 avec la ferrite, le picrate de soude colorant nette- 

 ment la première. 



e) Ferrouito. Dans une thèse très remarquée, 

 M. Benedicks semble avoir démontré que, dans 

 les aciers renfermant plus de 0,.50Û % de carbone, 

 lespartiesqui restent clairesaprèsl'attaqueàl'acide 

 picrique sont constituées par une solution de car- 

 bone dans le fer à 0,27 "/„ de carbone et non par 

 du fer pur. M. Benedicks étaie son opinion sur la 

 mesure des surfaces occupées par la perlite, sur 



La martensite est caractérisée par des aiguilles 

 que l'on ne voit qu'à un fort grossissement et après 

 attaque profonde; elles sont dirigées suivant trois 

 directions. Une attaque de o secondes à l'acide 



les dosages de carbone, sur les propriétés phy- 

 siques et les densités. 



f) Martensite. La martensite est une solution de 

 carbone dans le fer. C'est le constituant des aciers 

 trempés à température un peu supérieure au point 

 de transformation correspondant à la recalescence. 



fifi. 10. — Aufitcnilc [blanche) cl aiqiiilks île troosto-sorbile 

 (noires). (G = 200 li.) 



picrique ne la colore pas; on raper(;oit après une 

 attaque de o minutes (fig. 9). 



Du fait que la martensite est une solution solide, 

 on peut conclure que ses propriétés vont dépendre 

 de la composition, c'est-à-dire de la teneur en 

 carbone de l'acier'. 



Attirons de suite l'attention sur ce fait que, si 

 l'on prend l'acier euteclique et si on le trempeàdes 

 températures croissantes à partir du point de trans- 

 formation, la martensite, d'abord extrêmement 

 line, devient de plus en plus grossière au fur et à 

 mesure que la température de trempe augmente. 



Ce fait a, nous le verrons plus loin, une grande 

 importance théorique et industrielle. 



g).lu.s'/e«//e.L'austénite(lig. 10)estle constituant 

 des aciers très carbures (C > 1,1 °/o) trempés à très 

 haute température (à 1.000°) dans un bain de 

 trempe très froid (au-dessous de 0°). En un mot, 

 pour produire l'austénite, il faut exagérer toutes 

 les conditions de la trempe. Avec les aciers au 

 carbone, on n'obtient jamais de l'austénite pure, 

 mais un mélange austénite-martensite, ou mieux 

 austénite-lroosto-sorbite ; le maximum d'austénite 

 que l'on peut obtenir atteint 70 % de la masse, 

 avec un acier à l,6o °/„ de carbone. Pour un acier 

 plus riche, on a séparation de cémentite ; la pro- 

 portion d'austénite n'augmente plus (Osmond). 



Les caractéristiques micrographiques de l'austé- 

 nite sont les suivantes : elle possède une faible 



' On sait que, lorsqu'on examine la courbe de refroidis- 

 senient d "un acier, on obtient un dégagement de chaleur 

 aux environs de 680°, lequel est particulièrement accentué 

 dans les aciers à haute teneur en carbone. 



